## PEMANFAATAN KALIANDRA (Calliandra calothyrsus) SEBAGAI BAHAN BAKU BRIKET ARANG
(The Utilization of Kaliandra (Calliandra calothyrsus) as wood charcoal briquettes raw materials)
Hikma Yanti 1*) , Yeni Mariani 1,2) , Fathul Yusro 1,2 , Zuhry Haryono 1)
1 Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
2 PUI-Herbal Tropis, Universitas Tanjungpura, Pontianak
* e-mail: hikmayanti@fahutan.untan.ac.id

## Abstract
The existence of alternative energy from renewable materials such as charcoal briquettes is one solution  to  overcome  the  problem  of  reduced  fossil  energy,  especially  for  household  needs. Applying  biomass  derived  from  plants  such as  Kaliandra  (Caliandra  calothyrsus)  as  charcoal briquettes is expected to enrich plant species as an energy source. This study aims to analyze the quality of calliandra wood charcoal briquettes based on powder size and percentage of tapioca adhesive. Making charcoal briquettes is carried out through the carbonization stage, and testing the  quality  of  the  briquettes  refers  to  SNI. 01-6235-2000.  The analysis  showed  that  calliandra wood charcoal briquettes made with 20-40 mesh powder and 15% tapioca adhesive gave the best quality. Calliandra wood charcoal briquettes (C. calothyrsus) comply with SNI 01-6235-2000 in terms of ash content and calorific value.
Keywords:  charcoal briquettes, kaliandra, SNI 01-6235-2000, powder size, adhesive percentage .

## Abstrak
Adanya energi alternatif dari bahan terbarukan seperti briket arang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah berkurangnya energi fossil, terutama untuk keperluan rumah tangga. Penggunaan  biomassa  yang  berasal  dari  tanaman  seperti  Kaliandra  (Caliandra  calothyrsus) sebagai  briket  arang  diharapkan  dapat  memperkaya  jenis  tumbuhan  sebagai  sumber  energi. Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis  kualitas  briket  arang  kayu  kaliandra berdasarkan ukuran  serbuk  dan  persentase  perekat  tapioka.  Pembuatan  briket  arang  dilakukan  melalui tahapan  karbonisasi,  dan  pengujian  kualitas  briket  mengacu  pada  SNI.  01-6235-2000.  Hasil analisis menunjukkan bahwa briket arang kayu kaliandra yang dibuat dengan ukuran serbuk 20- 40 mesh dan perekat tapioka 15% memberikan kualitas terbaik. Briket arang kayu kaliandra (C. calothyrsus) memenuhi SNI  01-6235-2000 di parameter kadar abu dan nilai kalor.
Kata kunci: briket arang, kaliandra, SNI 01-6235-2000, ukuran serbuk, persentase perekat.

## PENDAHULUAN
Saat ini, penggunaan energi alternatif menjadi salah satu solusi dalam mengatasi  permasalahan  berkurangnya energi fossil yang telah menjadi sumber utama energi dunia. Disisi lain konsumsi energi semakin meningkat karena
meningkatnya populasi manusia.
Kondisi  ini  menjadi  dasar  untuk ditemukannya  sumber  energi  alternatif terbarukan  yang  dapat  dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan energi dunia (Ibrahim et  al .,  2020).      Biomassa merupakan  salah  satu  sumber  energi terbarukan  yang  dapat  menjadi  pilihan untuk  mengatasi  masalah  tersebut. Dilaporkan      oleh  (Brenda et  al. ,  2017) bahwa penggunaan energi dari biomassa mengurangi sekitar 15% ketergantungan akan    penggunaan  energi  fossil. Dibeberapa negara bahkan
menyatakakan  memiliki  sejarah  yang
panjang  dalam  menggunakan  energi biomassa    sebagai  energi  konvensional dengan menggunakan residu dari aktivitas pertanian dan kehutanan (Grover  and  Mishra,  1996);    (Sahoo et al. , 2021). Salah satu bentuk pemanfaatan  biomassa  sebagai  energi terbarukan adalah briket arang (Kongprasert et al ., 2019).
Briket  arang  merupakan  produk hasil pengempaan dari arang yang telah direkat  dan  apabila  dibakar  dapat menghasilkan energi panas (kalor) yang tinggi. Bahan baku arang yang digunakan  dapat  berasal  dari  limbah pertanian,    serpihan  kayu,  serbuk  kayu (Kongprasert et  al .,  2019).  Adanya variasi jenis bahan baku arang
berdampak  pada  kualitas  atau  mutu briket arang yang dihasilkan  (Brenda et al. , 2017). Selain jenis bahan baku arang, beberapa  factor  lain  seperti  ukuran serbuk  arang  dan  konsentrasi  perekat juga  mempengaruhi  kualitas  dari  briket arang  yang  dihasilkan    (Haryanti et  al ., 2020).
Kaliandra  ( Caliandra  calothyrsus ) merupakan  salah  satu  jenis  tanaman penghasil  energi  sebagai  bahan  baku wood pellet . Kayu ini memiliki karakteristik  yaitu  kerapatan  0,5-0,8; mudah terbakar dan dapat menghasilkan kalor hingga 7.200 kal/g (melalui proses pirolisis)  (Pradana  and  Bunyamin, 2021),  dengan  demikian  kayu  ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan baku briket arang.
(Thoyeb et  al .,  2021)  dalam penelitiannya melaporkan bahwa ukuran partikel  arang  mempengaruhi  kualitas dari  briket  arang  seperti  kadar,  zat
menguap, kadar abu, kerapatan dan nilai kalor.    Seperti  halnya  factor  ukuran partikel  yang  mempengaruhi  kualitas perekat, persentase perekat juga memiliki  pengaruh  yang  sama  terhadap kualitas  briket  arang  yang  dihasilkan (Amin et al ., 2017).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kualitas  briket  arang  kayu kaliandra  ( C.  calothyrsus ) berdasarkan persentase  perekat  tapioca  dan  ukuran serbuk  arang.  Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat menentukan persentase tepung  tapioca  sebagai  perekat  briket dan ukuran serbuk arang kayu kaliandra yang menghasilkan briket arang dengan kualitas  yang  memenuhi  standar  SNI. 01-6235-2000.

## METODE PENELITIAN Waktu dan lokasi penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dari  bulan Mei  hingga  Oktober  2021.  Penyiapan sampel dan pembuatan arang dan briket arang dilakukan di Laboratorium Wood Workshop dan Laboratorium Teknologi
Kayu Fakultas Kehutanan Untan. Pengujian kualitas briket arang
dilakukan di PT. Deraya Inti Bogor.

## Persiapan Sampel
Kayu  kaliandra  yang  digunakan diperoleh  dari  areal  KHDTK  Fakultas Kehutanan  Untan.    Kayu  kaliandra dibersihkan dari kotoran dan kulit untuk selanjutnya  di  perkecil  ukurannya  dan dikering  anginkan  hingga  mencapai kadar air 15%.

## Proses Karbonisasi Kayu Kaliandra
Arang  kayu  kaliandra  diperoleh dengan  melakukan  proses  pembakaran tidak  langsung  (karbonisasi)  dengan menggunakan drum. Arang yang
diperoleh  selanjutnya  disaring  untuk memperoleh ukuran serbuk yang diinginkan  sesuai  perlakuan  (2  ukuran) yaitu 20 mesh tertahan 40 mesh, 40 mesh tertahan  60  mesh.  Setelahnya,  semua serbuk  dikeringkan  pada  suhu  ±105  ˚C selama ±6 jam atau hingga mencapai berat konstan. (Rindayatno and Lewar, 2017).
Pembuatan Briket Arang Kayu Kaliandra Briket  arang  kayu  kaliandra  dibuat dengan komposisi campuran sesuai perlakuan yang telah ditentukan yaitu 15%, 20%  dan  25%.    Pada  penelitian  ini digunakan  perekat  yaitu  perekat  tapioca. Setelah campuran tersebut merata kemudian  dimasukkan  kedalam  cetakan berbentuk silinder dan selanjutnya dikempa. Untuk mengurangi kadar air yang dimiliki  oleh  briket  arang  tersebut dilakukan pengeringan
dengan menggunakan  oven  pada  suhu  ±50˚C selama  1  hari  dan  disimpan  pada  suhu ruang  hingga  pengujian  kualitas  briket arang  dilakukan  (Rindayatno  and  Lewar, 2017).

## Pengujian Kualitas Briket Arang Kayu
Kaliandra
Briket  yang  dihasilkan  selanjutnya
diuji kualitasnya mengikuti Standar
Nasional  Indonesia  (SNI)  01-6235-2000 yang  berisikan  mutu  briket  arang  kayu. Kualitas  briket  arang  kaliandra  ( C. calothyrsus )  yang diuji meliputi kadar zat menguap, kadar abu, kadar  karbon terikat dan  nilai  kalori  briket  arang.    Data  yang diperoleh  selanjutnya  dianalisis      dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  terdapat  dua perlakuan yaitu ukuran serbuk arang kayu
kaliandra  ( C.  calothyrsus )  dan  persentase perekat tapioka. Untuk ukuran serbuk arang yang terdiri atas 2 ukuran: 20 mesh tertahan 40  mesh,  40  mesh  tertahan  60  mesh, sedangkan  untuk persentase perekat tapioka  terdiri  atas  3  tingkat  konsentrasi: 15%,  20%  dan  25%.    Briket  arang  yang dihasilkan  dianalisis  kualitasnya  meliputi meliputi  kadar  zat  menguap,  kadar  abu, kadar karbon terikat dan nilai kalori briket arang.

## Kadar Zat Menguap Briket Arang Kayu Kaliandra
Kadar  zat  menguap  ( volatile  matter ) ditentukan  untuk  mengetahui  banyaknya komponen senyawa yang menguap apabila briket tersebut diuapkan dengan temperature >550 0 C (Pradana and Bunyamin, 2021). Kadar zat menguap yang dihasilkan oleh briket arang kayu kaliandra berkisar 20,996-23,967% (Gambar 1).
Kadar zat menguap briket arang kayu kaliandra  mengalami  kenaikan  seiring dengan  peningkatan  persentase  perekat pada  pada  ukuran  serbuk  20-40  mesh maupun  40-60  mesh.  Kadar  zat  menguap tertinggi  ditunjukkan  pada  briket  dengan ukuran 40-60 mesh.
Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan hasil  yang  dilaporkan  oleh et  al .,  2021) pada briket arang batang pisang. Semakin kecil  ukuran  serbuk  maka  semakin  tinggi pula  kadar  zat  menguap  yang  dihasilkan dari hasil pembakaran briket.
Kadar  zat  menguap  yang  dihasilkan dalam penelitian ini lebih rendah dibandingkan dari hasil penelitian
(Falemara et al. , 2018) yang berkisar 24,2- 34,95% yang dihasilkan oleh briket  limbah pertanian  dan  limbah  kehutanan.    Briket dengan  kadar  zat  menguap  yang  rendah
tidak akan mudah untuk dinyalakan, tetapi apabila  telah  dinyalakan  maka  akan terbakar  dengan  perlahan  (Maninder, Kathuria  and  Grover,  2012).    Kadar  zat menguap briket arang kayu kaliandra yang
dihasilkan  dalam  penelitian  ini  belum memenuhi SNI  01-6235-2000 yaitu <15%.
Gambar 1. Kadar Zat Menguap Briket Arang Kayu Kaliandra ( Volatile Matter of Charcoal Briquette of Kaliandra Wood ) . Kadar  Abu  Briket  Arang  Kayu

## Kaliandra
Kadar abu yang dihasilkan dari sisa pembakaran briket merupakan kandungan  mineral  atau  senyawa  yang tidak  terbakar  ( non-combustile  matters ) (Falemara et al. , 2018) yang terkandung di  dalam  briket.  Persentase  kadar  abu yang  dihasilkan  oleh  briket  arang  kayu kaliandra  ( C.  calothyrsus )  berkisar 2,655%-6,293%  (Gambar  2).  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  rentang kadar abu yang lebih rendah dibandingkan  yang  dihasilkan  oleh briket arang batang pisang yaitu 16,56%- 20,01% (Thoyeb et al ., 2021).
Kadar  abu  briket  arang  kayu kaliandra  meningkat  seiring  dengan kenaikan jumlah perekat yang digunakan
dalam  pembuatan  briket.  Sebaliknya semakin  kecil  ukuran  serbuk  maka semakin tinggi kadar abu yang dihasilkan. Kadar abu terendah dihasilkan  oleh  briket  dengan  ukuran serbuk  20-40  mesh  dengan  persentase perekat 15% (Gambar 2). Hasil penelitian ini memenuhi  SNI    01-6235-
2000 yaitu <8%.
Briket  arang  yang  memiliki  kadar abu  yang  rendah  merupakan  salah  satu karakteristik briket dengan kualitas yang baik.  Kadar  abu  yang  tinggi  akan menghasilkan  emisi  udara,  yang  dapat menyebabkan polusi udara (Falemara et al. , 2018).
20.996 21.507 21.975 23.025 23.564 23.967 19.500 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 24.500 Perekat tapioka (15%) a1Perekat tapioka (20%) a2Perekat tapioka (25%) a3 K ada r Z at y an g m uda h M en gua p (% ) 20-40 mesh (b1) 40-60 mesh (b2)
Gambar 2. Kadar Abu Briket Arang Kayu Kaliandra ( The Ash Content of Charcoal Briquette of Kaliandra Wood ) .
Kadar  Karbon  Terikat  Briket  Arang Kayu Kaliandra
Pada  penelitian  ini,  briket  arang kayu  kaliandra  memiliki  kadar  karbon terikat berkisar 64,99%-71,086%
(Gambar  3).  Nilai  karbon  terikat  dari briket  arang  kayu  kaliandra  ini  lebih tinggi  dibandingkan  yang  dimiliki  oleh briket  arang  batang  pisang  kering  yaitu berkisar 49%-75-60,5% (Thoyeb et al ., 2021), dan lebih tinggi dari yang dimiliki oleh  briket  dari  limbah  serbuk  gergaji dan  tempurung  kelapa  yang  memiliki nilai  57,152%-61,520%  (Dewi et  al ., 2020).
Nilai  kadar  karbon  terikat  briket arang kayu kaliandra berbanding terbalik dengan  penurunan  ukuran  partikel serbuk  arang.  Semakin  kecil  ukuran partikel arang maka semakin rendah nilai
karbon  yang  dimiliki  oleh  briket tersebut. Selain itu, kadar karbon terikat briket  arang  kayu  kaliandra  memiliki kecenderungan  untuk  turun  seiring dengan  kenaikan  persentase  jumlah perekat tapioca yang digunakan.
Besaran  nilai  kadar  karbon  terikat pada  briket  arang  dipengaruhi  oleh beberapa factor, diantaranya adalah berat jenis  bahan  baku,  proses  karbonisasi yang  dilakukan  pada  saat  pembentukan arang  dan  kadar  zat  menguap  yang dimiliki oleh briket arang tersebut. Pada umumnya, apabila  briket arang tersebut memiliki  kadar  zat  menguap  yang rendah  maka  briket  tersebut  cenderung memiliki  nilai  karbon  yang  tinggi (Rindayatno and Lewar, 2017).
2.655 2.966 3.131 4.752 5.567 6.293 0 1 2 3 4 5 6 7 Perekat tapioka (15%) a1 Perekat tapioka (20%) a2 Perekat tapioka (25%) a3 K ada r A b u (% ) 20-40 mesh (b1) 40-60 mesh (b2)
Gambar 3. Kadar Karbon Briket Arang Kayu Kaliandra ( The Fixed Carbon Content of Charcoal Briquette of Kaliandra Wood ) .
Kandungan  karbon  terikat  yang tinggi merupakan salah satu karakteristik briket  arang  dengan  kualitas  yang  baik (Dewi et al ., 2020). Menurut (Falemara et  al. ,  2018),  kandungan  karbon  terikat dari suatu briket arang akan mempengaruhi nilai kalor yang dihasilkan  oleh  briket  tersebut.  Nilai karbon  terikat  yang  ditunjukkan  oleh briket  arang  kaliandra  ( C.  calothyrsus ) mendekati nilai SNI  01-6235-2000 yaitu <78,35%.

## Kadar  Kalor  Briket  Arang  Kayu Kaliandra
Nilai  kalor  yang  dihasilkan  oleh briket  arang  kayu  kaliandra  berkisar 5.865 kal/g-6564 kal/g (Gambar 4). Nilai
kalor  yang  diperoleh  ini  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  yang  ditunjukkan oleh  briket  arang  batang  pisang  yang hanya  berkisar  3.858,26  kal/g-5.304,13 kal/g  (Thoyeb et  al .,  2021),  akan  tetapi sedikit lebih rendah apabila
dibandingkan  dengan  yang  ditunjukkan oleh  briket  arang  dari  serbuk  gergaji kayu  ulin  yaitu  6.899,82  kal/g-7.237,6 kal/g (Saukani, 2020).
Nilai  kalor  terendah  diperoleh  dari briket dengan ukuran serbuk kecil (40-60 mesh)  yang  direkat  dengan  perekat tapioca 25%.
70.913 71.086 70.499 65.825 66.586 64.999 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Perekat tapioka (15%) a1 Perekat tapioka (20%) a2 Perekat tapioka (25%) a3 K ada r K ar b o n T er ika t (% ) 20-40 mesh (b1) 40-60 mesh (b2)
Gambar  4.  Nilai  Kalor  Briket  Arang  Kayu  Kaliandra ( The  Calorific  Value  of Charcoal Briquette of Kaliandra Wood ) .
Nilai kalor  tertinggi dihasilkan dari briket  dengan  ukuran  serbuk  besar  (20- 40  mesh)  dan  direkat  dengan  perekat tapioka 15%.  Dari penelitian ini terlihat bahwa semakin tinggi persentase perekat tapioca  yang  digunakan  maka  semakin rendah  nilai  kalor  yang  diperoleh,  akan tetapi  pola  sebaliknya  ditemukan  pada ukuran  serbuk.  Semakin  kecil  ukuran serbuk  maka  semakin  kecil  nilai  kalor yang diperoleh.
Pola  serupa  juga  ditemukan  pada karakteristik nilai karbon terikat.
Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi  besaran  nilai  kalor  yang dihasilkan oleh briket arang, diantaranya adalah  berat  jenis  bahan  baku,  ukuran partikel, dan komposisi campuran briket (Thoyeb et  al .,  2021).    Peningkatan jumlah  perekat  tapioka  pada  komposisi perekat  briket  memiliki  kecendrungan untuk  menurunkan  nilai  kalor,  hal  ini diduga  disebabkan  sifat  tapioka  yang tidak mudah untuk terbakar dan mampu
untuk  mengikat  air  dalam  jumlah  yang banyak. Kondisi ini menyebabkan panas yang dihasilkan dari proses pembakaran briket  lebih  banyak  digunakan  untuk melepaskan  air  yang  terkandung  di dalam briket (Amin et al ., 2017).
Nilai  kalor  merupakan  salah  satu karakteristik mutu dari briket yang dapat menunjukkan  besaran  energi  yang dimiliki  oleh  suatu  bahan  bakar  (Arifin and  Noor,  2016).  Briket  dengan  mutu yang baik akan memiliki nilai kalor yang tinggi.  Briket  arang  kayu  kaliandra  ( C. calothyrsus )  memiliki  nilai  kalor  yang telah  memenuhi  SNI    01-6235-2000 yaitu 5.000 kal/g.
Penelitian  ini  berhasil  membuat briket  arang  dari  kayu  kaliandra  ( C. calothyrsus ) sebagai bahan bakar alternatif  yang  ramah  lingkungan  dan dapat digunakan terutama untuk keperluan rumah tangga. Ukuran serbuk 20-40  mesh  memberikan  nilai  kualitas yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan
6564 6395 6165 6287 6057 5865 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 Perekat tapioka (15%) a1 Perekat tapioka (20%) a2 Perekat tapioka (25%) a3 Ni la i K al o r (ka l/g) 20-40 mesh (b1) 40-60 mesh (b2)
ukuran  serbuk  40-60  mesh.  Persentase perekat  15%  memberikan  nilai  kualitas briket  arang  yang  lebih  baik  dan memenuhi SNI  01-6235-2000.

## KESIMPULAN
Briket  arang  kayu  kaliandra  ( C. calothyrsus )  dengan  ukuran  serbuk  20- 40  mesh  dan  perekat  tapioka  15% merupakan  perlakuan  terbaik.  Briket arang  kayu  kaliandra  memiliki  kualitas dengan  kadar  zat  menguap  berkisar 20,996-23,967%,  kadar  abu  berkisar 2,655%-6,293%.  Nilai  kadar  karbon terikat  berkisar  64,99%-71,086%  dan nilai kalor 5.865 kal/g-6564 kal/g. Briket arang  kayu  kaliandra  ( C.  calothyrsus ) memenuhi  SNI    01-6235-2000  di parameter kadar abu dan nilai kalor.

## UCAPAN TERIMA KASIH/ ACKNOWLEDGEMENT
Ucapan  terima  kasih  kami  haturkan kepada  Fakultas  Kehutanan  Untan  yang telah  membiayai  penelitian  ini  melalui DIPA  Fakultas  Kehutanan  Untan  tahun 2021.  Terima  kasih  juga  disampaikan kepada  KHDTK  Fahutan  Untan  dan  PT. Deraya Inti Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  A.  Z.,  Pramono  and  Sunyoto
(2017)  ‘Pengaruh  Variasi  Jumlah Perekat Tepung Tapioka Terhadap Karakteristik Briket Arang Tempurung  Kelapa’, Sainteknol : Jurnal Sains dan Teknologi , 15(2),
pp. 111–118. Arifin, N. and Noor, R. (2016) ‘Pengaruh Komposisi Campuran Briket Arang  Alang-Alang  (Imperata Cylindrica)  untuk  Meningkatkan Nilai  Kalor’, Jurnal Teknik Lingkungan , 2(2), pp. 61–72.
Brenda, M. G. et al. (2017) ‘Performance of  Biomass  Briquettes  as  an Alternative Energy Source Compared  to  Wood  Charcoal  in Uganda’, International Journal of Scientific Engineering and Science , 1(6), pp. 55–60. Available at: http://ijses.com/wp- content/uploads/2017/07/111-
IJSES-V1N6.pdf.
Dewi, R. P., Saputra, T. J. and Purnomo, S. J. (2020) ‘Uji Kandungan Fixed Carbon dan Volatile Matter Briket Arang  Dengan  Variasi  Ukuran
Partikel Serbuk Arang’, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri, Lingkungan dan Infrastruktur , 3, pp. 1–1. Available at: https://pro.unitri.ac.id/index.php/s entikuin. Falemara, B. C. et al. (2018)
‘Performance  evaluation  of  the physical and combustion properties  of  briquettes  produced from agro-wastes and wood residues’, Recycling ,  3(3),  pp.  1– 13. doi: 10.3390/recycling3030037. Grover,  P.  D.  and  Mishra,  S.  K.  (1996) Regional Wood Energy Development  Programme  in  Asia Gcp  /  Ras  /  154  /  Net  Biomass
Briquetting :  Technology  and
Practices . Haryanti,  N.  H.,  Wardhana,  H.  and Suryajaya (2020) ‘Pengaruh Tekanan Pada Briket Arang
Alaban  Ukuran  Partikel  Kecil’,
Risalah  Fisika ,  4(1),  pp.  19–26. doi: 10.35895/rf.v4i1.170.
Ibrahim,  M.,  Bello,  S.  and  Ibrahim,  A.
(2020)  ‘Biomass  Briquettes  as  an Alternative  Source  of  Cooking Fuel towards Green Recovery Post
COVID-19’, Saudi  Journal  of Engineering and Technology , 5(6), pp. 285–290. doi: 10.36348/sjet.2020.v05i06.005. Kongprasert,  N.,  Wangphanich,  P.  and Jutilarptavorn,
A. (2019)
‘Charcoal  briquettes  from  Madan wood  waste  as  an  alternative energy  in  Thailand’, Procedia Manufacturing .  Elsevier  B.V.,
30(2019),  pp.  128–135.  doi:
10.1016/j.promfg.2019.02.019. Maninder, Kathuria, R. S. and Grover, S. (2012) ‘Using Agricultural Residues as a Biomass Briquetting: An Alternative Source  of  Energy’, IOSR  Journal of  Electrical  and  Electronics Engineering , 1(5), pp. 11–15. doi: 10.9790/1676-0151115.
Pradana,  W.  and  Bunyamin,  A.  (2021)
‘Pemanfaatan Kayu Kaliandra Dan Limbah  Teh  Sebagai  Bahan  Baku Biobriket’, Jurnal Teknologi Pertanian  Andalas ,  25(1),  p.  114. doi: 10.25077/jtpa.25.1.46- 51.2021. Rindayatno, R. and Lewar, D. O. (2017) ‘Kualitas Briket Arang Berdasarkan Komposisi Campuran Arang  Kayu  Ulin  (Eusideroxylon zwageri Teijsm & Binn) Dan Kayu Sengon (Paraserianthes
falcataria)’, ULIN:  Jurnal  Hutan Tropis ,  1(1),  pp.  39–48.  doi: 10.32522/ujht.v1i1.792.
Sahoo,  K. et  al. (2021)  ‘Environmental and  Economic  Assessment  of Portable  Systems:  Production  of Wood-Briquettes  and  Torrefied- Briquettes  to  Generate  Heat  and Electricity’, Fuels ,  2(3),  pp.  345– 366. doi: 10.3390/fuels2030020.
Saukani,  M.  (2020)  ‘Studi  Komparasi Kualitas  Briket  Serbuk  Gergaji
Kayu Ulin dan Tempurung Kelapa’,  in Prosiding  Seminar Nasional Teknik (Senastika) . Universitas Islam Kalimantan
MAB, pp. 27–31. Thoyeb, E., Hanum, H. F. and Zalfiatri, Y.  (2021)  ‘Perbedaan  Ukuran Partikel  Terhadap  Kualitas  Briket Arang  Batang  Pisang’, Jom Faperta , 8(2), pp. 1–16.